S4 Merz, Miltheilungen aus dem analytischen Laboraloriuiu. 



Beim Zerschlagen des Tiegels fand sich ein Theil 

 des Zinks regulinisch geflossen, der andere aber in 

 der schwarzen bis braunschwarzen Schlacke vertheill. 



Das Metall zeigte bei blätteriger Structur einen leb- 

 haft zinnweissen Bruch. Es wurde in sehr verdünnter 

 Salzsäure gelöst, wobei zuerst theils lang- prismatische, 

 theils schuppige Kryställchen einer Legirung sich aus- 

 schieden, schliesslich aber Titan als schwarzes, kaum 

 etwas ins Graue ziehendes Pulver hinterblieb. Noch 

 anhängende kleine Mengen Zink können durch heftiges 

 Glühen im WasserstofFstrom entfernt werden. 



Mit dem Zink wird in der Regel etwas Titan 

 gelöst, und dieser Uebelstand war auch bei Anwendung 

 von Essigsäure nicht zu vermeiden. Wer sich im 

 Besitz eines passenden Apparats befindet, thut daher 

 gewiss am besten, alles Zink in einer Wasserstoll- 

 atmosphäre abzudestilliren, wobei auch das Titan viel- 

 leicht krystallinisch zurückbleiben würde. 



Das aus dem Zink geschiedene Titan unterscheidet 

 sich nicht wesentlich von dem, nach Wöhler's An- 

 gaben, dargestellten Präparat, stimmt, unter dem 

 Mikroskop, in der Form nahezu damit überein, zeigt 

 das gleiche brillante Verbrennungsphänomen u. s. w. 



Die Methode unter Anwendung von Zink ist jeden- 

 falls darin vortheilhaft, dass von vorneherein eine Bei- 

 mengung von Titansäure oder Stickstofftitan umgangen 

 wird. — Die Ausbeute belief sich bei 2 Versuchen auf 

 nahezu die Hälfte der berechneten Titanmenge. Aus 

 50 Grm. Fluortilankalium wurden z. B. 5 Grm. Titan 

 erhalten, während die Rechnung ca. 10,8 Grm. verlangt. 



Beim Erhitzen von metallischem Titan im trocknen 

 Salzsäurestrom erhielt ich eigenthümlicher Weise kein 

 Chlorür, sondern, unter Erglühen der Masse, direct 

 das Chlorid. Hierin ist das Titan dem Boron analog, 



